( ••73 ) 



intime. A cet effet, nous avons calciné le mélange des azotates provenant de la disso- 

 lution de quantités déterminées des oxydes. 



» iSous avons employé les deux mélanges suivants : 



1. 2. 



Glucine 25 aS 



Oxyde de cuivre. .. . 5o igo 



Ciiarbon lo 25 



» Ces mélanges ont été chauffes dans le four électrique à creuset de M. Moissan. 

 pendant cinq minutes avec un courant de 900 ampères sous 45 volts. 



» Dans le premier cas, nous avons obtenu un culot métallique de 45^'' el de 142^' 

 dans le second. Ces rendements ont été à peu près constants dans d'autres essais simi- 

 laires. L'aspect des alliages obtenus ne diffère pas sensiblement. Us peuvent être brisés 

 sous le marteau, ils présentent alors une cassure d'un rouge rosé rappelant la cassure 

 d'un cuivre aigre. Cette coloration n'est pas la véritable coloration de l'alliage; on recon- 

 naît, à l'examen microscopique, que le produit n'est pas homogène. On en sépare, par 

 l'action de la chaleur, un alliage fusible jaune pâle, ([uelquefois presque blanc, très pur 

 el dont la teneur en glucinium n"a pas été constante dans tous nos essais; il reste un vé- 

 ritable feutrage de cristaux d'un oxyde double de cuivre et de glucinium, de couleur 

 rouge, dont on ne peut éviter la présence qu'en opérant avec un excès de charbon et en 

 chauffant plus longtemps. Nous ne pensons pas qu'il y ail avantage à cela, car on car- 

 bure ainsi une notable quantité de glucinium et l'on volatilise la majeure partie du 

 cuivre. Il est ])lus facile d'opérer la séparation de l'alliage cui\ re-gliiciniuni pur par 

 une deuxième fusion qui peut être faite au four Perret. En effet, en maintenant un 

 des lingots à la température du four Perrot, on voit se produire un suintage de 

 l'alliage el formation d'un culot qui se réunit dans le fond du creuset. Nous avons 

 produit ainsi des alliages renfermaul de 5 à ;o pour 100 de glucinium. 



» Les alliages ayant une teneur voisine oie 10 pour 100 sont jaune pâle, 

 presque blancs. 



Il Les alliages à 5 pour 100 sont plus jaunes, ils se liment et se polissent 

 facilement. On peut les marteler à cliauil et à froid. Ils no s'oxyileut pas i\ 

 l'air mais se ternissent légèrement sous l'acliou de l'hydrogène sulfuré. 

 L'acide azotique les dissout très facilement. 



)) L'échantillon que nous avons l'honneur de présenter à l'Académie 

 nous a donné à l'analyse les chiffres suivants : 



Glucinium 4i95 



Cuivre 04- Qo 



99>85 



» Il est facile, en partant de ces alliages, d'obtenir des alliages moins 

 riches en glucinium; pour cela, il suffit de les fondre avec une quantité 



